— 150 — 
As briquettes teem hoa apparencia e queimam satisfactoriamente. 
Emquanto ardem nao se reduzem a pd, mas quehbram-se em pedacos de 
bom tamanhoo. 
Parece que nio é tao vantajoso reduzir o carvdéo a pedacinhos de 
0 a Gmm. para briquettal-o como a pedacinhosde 0 a 4mm. 
Por esta razdo é aconselhavel na pratica quebrar o carvdoa 4 mm. 
em um desintegrador, antes de briquettal-o sendo assim muito possivel 
que seja sufficiente menor quantidade de breu para produzir boas bri- 
quetts, quea que foi previamente estabelecida. 
Ensaio n. 2 do carvéo marcado B. B. (‘) 
A apparencia deste carvéo é muito melhor que a do ensaio n. 41 
pois que 0 carvéo puro se apresenta em grande quantidade em pedacos. 
Era portanto evidente que nao seria necessario quebrar 0 carvao 
tio fino como o do ensaio n. 1 mas era de suppor que poderia ser tratado 
em bruto. 
Depois de ter primeiramente lavado toda a argilla que poderia ser 
entretanto separada na pratica, o material foi passado em uma peneira 
de dez millimetros. Tanto o carvaéo maior, como o menor de 10 mil- 
limetros foi lavado em um lavador de dois compartimentos. 
Do carvéo maior de dez millimetros foram obtidos 52.31 °/, de 
carvao e 22.96 °/, de schisto. 
Docarvao menor de dez millimetros: 15.15 °/, de carvao e 9.54 °/, de 
schisto. 
Total 67.50 °/, de carviéio e 32.50 °/, de schisto. 
Ao ser determinada a percentagem de cinza, no carvao maior de 
10mm. (18.7 °/,) achou-se que tinha muitacinza para ser immediata- 
mente utilisado. 
Ensaios posteriores mostraram que naéo se pode obter carvéo puro 
em pedacos grandes, oque sd se pdde conseguir quebrando-o primeira- 
mente menor que 20 mm. Em consecuencia do que 0 ensaio foi recome- 
cado e todo 0 carvao foi passado na peneira de 20 mm. c o carvao grosso 
maior que 20mm. quebrado menor que 20 mm. 
Todo 0 carvao quebrado foi entao passado na peneira de 10 mm. e 0s 
tamanhos de 20 a 10 mm. e abaixo de 10 mm, cada um _tratado 
separadamente nos lavadores. 
(*) Camada Barro Branco. 
